— 433 — 



haber estudiado las correspondientes curvas de solidifica- 

 ción: los productos más pobres de selenio eran tratados en 

 un crisol Rose y en una corriente de oxígeno; los que con- 

 tienen más de 85 por 100 de estaño, se calcinaban en la for- 

 ma indicada al tratar del análisis del estaño sulfurado, pesan- 

 do el dióxido luego de haber eliminado el selenio. 



Cuanto á las mezclas de estaño y telurio, se han fundido 

 en las mismas vasijas de porcelana utilizadas para los expe- 

 rimentos ulteriores; y como el punto de ebullición del telurio 

 corresponde á temperatura más elevada que la propia del 

 calor de reacción, no eran de temer pérdidas sensibles de 

 materia. 



Para realizar los experimentos objeto del presente estu- 

 dio, se ha adoptado la disposición de los hornos represen- 

 tada en la figura 1 .^ 



Hecha la mezcla de estaño metálico con cualquiera de los 

 elementos del grupo del azufre, se introduce en un tubo de 

 fusión Tammann, cerrado por su extremo inferior, y al supe- 

 rior se adapta un tapón de esteatita atravesado por tres tu- 

 bos capilares, conforme se ve en el centro de la figura: uno 

 de ellos sirve de protector al pirómetro I de Le Chatelier (1), 

 cuyos alambres se aislan uno del otro mediante tubitos capi- 

 lares contenidos en las porciones incandescentes de la lám- 

 para Nernst; los otros dos se destinaban á dar entrada y sa- 

 lida á la corriente de nitrógeno, que se emplea para evitar la 

 oxidación parcial de las substancias fundidas. Este nitróge- 

 no, que ejercía oficios de atmósfera inerte, hallábase en ab- 

 soluto privado de oxígeno y de humedad, á cuyo fin, antes 

 de entrar en el tubo de Tammann, y luego que salía del de- 

 pósito que lo contenía, era purificado haciéndolo pasar suce- 



(1) Se ha comprobado la exactitud del pirómetro al comenzar los 

 estudios experimentales , y de vez en cuando en el transcurso de los 

 mismos, por medio de los puntos de fusión del cadmio (322°), del anti- 

 monio (631®), del emético cobre-oxígeno (1055°) y del oro (1064''). 



